ऑक्सीजन मुक्त तांबा

ऑक्सीजन -रहित ताँबा(ओएफसी) या ऑक्सीजन-मुक्त उच्च तापीय चालकता (ओएफएचसी) तांबा गढ़ा उच्च-चालकता तांबा मिले हुए धातुओं का एक समूह है जो ऑक्सीजन के स्तर को 0.001% या उससे कम करने के लिए तांबा शुद्ध #इलेक्ट्रोरिफाइनिंग (विद्युत्-परिष्करण) किया गया है।

विशिष्टता
ऑक्सीजन रहित कॉपर आमतौर पर एएसटीएम/ एकीकृत संख्या प्रणाली डेटाबेस के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। यूएनएस डेटाबेस में  तांबे के तार और केबल  की कई अलग-अलग रचनाएँ

सम्मिलित हैं। इनमें से तीन का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है और दो को ऑक्सीजन रहित माना जाता है:
 * C10100 - ऑक्सीजन मुक्त इलेक्ट्रॉनिक (ओएफई) के रूप में भी जाना जाता है। यह 0.0005% ऑक्सीजन सामग्री के साथ 99.99% शुद्ध तांबा है। यह कम से कम 101% अंतर्राष्ट्रीय एनीलेल्ड कॉपर मानक चालकता मूल्यांकन प्राप्त करता है। यह तांबा सावधानी से विनियमित, ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में अंतिम रूप में समाप्त हो गया है। चांदी (एजी) को ओएफई रासायनिक विनिर्देश में अशुद्धता माना जाता है। यह यहां सूची युक्त तीन श्रेणी में सबसे महंगा भी है।
 * C10200 - ऑक्सीजन रहित (OF) के रूप में भी जाना जाता है। जबकि OF को ऑक्सीजन मुक्त माना जाता है, इसकी चालकता मूल्यांकन नीचे दिए गए अधिक सामान्य ईटीपी श्रेणी से बेहतर नहीं है। इसमें 0.001% ऑक्सीजन सामग्री, 99.95% शुद्धता और न्यूनतम 100% IACS (इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साईन्स ) चालकता है। शुद्धता प्रतिशत के प्रयोजनों के लिए, चांदी (एजी) सामग्री को तांबे (सीयू) के रूप में गिना जाता है।
 * C11000 - इलेक्ट्रोलाइटिक-टफ-पिच (ETP) के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे आम तांबा है। यह विद्युत अनुप्रयोगों के लिए सार्वभौमिक है। ETP की न्यूनतम चालकता रेटिंग 100% IACS है और इसे 99.9% शुद्ध होना आवश्यक है। इसमें 0.02% से 0.04% ऑक्सीजन सामग्री (विशिष्ट) है। आज बेचे जाने वाले अधिकांश ETP 101% IACS विनिर्देशों को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं। तांबे के साथ के रूप में, चांदी (एजी) सामग्री को शुद्धता उद्देश्यों के लिए तांबे (सीयू) के रूप में गिना जाता है।

ऑक्सीजन मुक्त उच्च तापीय चालकता
क्रायोजेनिक्स में ऑक्सीजन रहित उच्च तापीय चालकता (OFHC) कॉपर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। OFHC प्रसंस्करण के दौरान शुद्ध ऑक्सीजन मुक्त धातु के सं दूषण  को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थितियों के तहत चयनित परिष्कृत  कैथोड  और कास्टिंग के सीधे रूपांतरण द्वारा उत्पादित किया जाता है। ओएफएचसी तांबे के उत्पादन की विधि 99.99% तांबे की सामग्री के साथ धातु का एक अतिरिक्त उच्च ग्रेड सुनिश्चित करती है। बाहरी तत्वों की इतनी कम सामग्री के साथ, तात्विक तांबे के निहित गुणों को उच्च स्तर तक लाया जाता है। अभ्यास में ऑक्सीजन सामग्री आमतौर पर 0.03% की कुल अधिकतम अशुद्धता स्तर के साथ 0.001 से 0.003% होती है। ये विशेषताएँ उच्च  लचीलापन, उच्च  विद्युत चालकता  और तापीय चालकता, सामग्री की उच्च शक्ति # शक्ति की शर्तें, अच्छा  रेंगना (विरूपण)  प्रतिरोध,  वेल्डिंग  में आसानी और  अति उच्च वैक्यूम  के तहत कम  सापेक्ष अस्थिरता  हैं।

मानक
चालकता आमतौर पर 1913 के अंतर्राष्ट्रीय एनीलेल्ड कॉपर मानक के सापेक्ष निर्दिष्ट की जाती है $5.8$ सीमेंस (यूनिट) /  मीटर । शोधन प्रक्रिया में प्रगति से अब OF और ETP कॉपर का उत्पादन होता है जो इस मानक के 101% को पूरा या उससे अधिक कर सकता है। (अल्ट्रा-प्योर कॉपर की चालकता होती है $5.865$S/m, 102.75% IACS।) ध्यान दें कि OF और ETP कॉपर्स में समान चालकता आवश्यकताएं होती हैं। तांबे की चालकता में सुधार के लिए ऑक्सीजन एक लाभकारी भूमिका निभाता है। तांबे की गलाने  की प्रक्रिया के दौरान, अशुद्धियों को साफ करने के लिए ऑक्सीजन को जानबूझकर पिघल में इंजेक्ट किया जाता है जो अन्यथा चालकता को कम कर देगा। कॉपर ग्रेन डेंसिटी को कम करके C10100 विनिर्देश के नीचे अशुद्धता के स्तर को प्राप्त करने की तुलना में Czochralski प्रक्रिया  जैसी उन्नत शोधन प्रक्रियाएँ हैं।    इस समय, इन विशिष्ट कॉपर्स के लिए वर्तमान में कोई UNS/ASTM वर्गीकरण नहीं है और इन कॉपर्स की IACS चालकता आसानी से उपलब्ध नहीं है।

औद्योगिक अनुप्रयोग
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, ऑक्सीजन रहित तांबे को इसकी विद्युत चालकता की तुलना में इसकी रासायनिक शुद्धता के लिए अधिक महत्व दिया जाता है। अर्धचालक और अतिचालकता  घटकों के निर्माण के साथ-साथ  कण त्वरक  जैसे अन्य अति-उच्च वैक्यूम उपकरणों में प्लाज्मा जमाव ( स्पटरिंग ) प्रक्रियाओं में ओएफ/ओएफई-ग्रेड तांबे का उपयोग किया जाता है। इनमें से किसी भी अनुप्रयोग में, ऑक्सीजन या अन्य अशुद्धियों के निकलने से स्थानीय वातावरण में अन्य सामग्रियों के साथ अवांछित रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है।

होम ऑडियो
में प्रयोग करें

हाई-एंड वक्ता तार  उद्योग ऑक्सीजन रहित तांबे का विपणन चालकता या अन्य विद्युत गुणों के रूप में करता है जो  ऑडियो संकेत  ट्रांसमिशन के लिए फायदेमंद माना जाता है। वास्तव में, सामान्य C11000 (ETP) और उच्च-लागत C10200 ऑक्सीजन-मुक्त (OF) कॉपर्स के लिए चालकता विनिर्देश समान हैं; और इससे भी अधिक महंगे C10100 में केवल एक प्रतिशत उच्च चालकता है - ऑडियो अनुप्रयोगों में नगण्य। ओएफसी फिर भी ऑडियो प्लेबैक सिस्टम और गृह सिनेमा  में ऑडियो और वीडियो सिग्नल दोनों के लिए बेचा जाता है।

ऑक्सीजन मुक्त फास्फोरस युक्त तांबा
गलाने की प्रक्रिया में फॉस्फोरस के अतिरिक्त डीऑक्सीडाइज़ किए गए कॉपर्स से उच्च-विद्युत-चालकता वाले कॉपर्स अलग होते हैं। ऑक्सीजन रहित फॉस्फोरस युक्त कॉपर (CuOFP) का उपयोग आमतौर पर संरचनात्मक और तापीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जहाँ कॉपर सामग्री हाइड्रोजन उत्सर्जन या अधिक सटीक रूप से हाइड्रोजन उत्सर्जन#कॉपर पैदा करने के लिए पर्याप्त उच्च तापमान के अधीन होगी। उदाहरणों में वेल्डिंग/ब्रेज़िंग रॉड और उष्मा का आदान प्रदान करने वाला  ट्यूबिंग शामिल हैं। अशुद्धता (धातु मैट्रिक्स में मौजूद अवशिष्ट आक्साइड के रूप में) के रूप में ऑक्सीजन युक्त कॉपर मिश्र धातुओं को गर्म हाइड्रोजन  के संपर्क में लाया जा सकता है। हाइड्रोजन तांबे के माध्यम से फैलता है और तांबे (I) ऑक्साइड | Cu के समावेशन के साथ प्रतिक्रिया करता है2ओ, एच बना रहा है2ओ ( पानी ), जो तब अनाज की सीमाओं पर दबाव वाले पानी के  भाप  के बुलबुले बनाता है। यह प्रक्रिया अनाज को एक दूसरे से दूर करने के लिए मजबूर कर सकती है और इसे भाप उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है (क्योंकि भाप का उत्पादन होता है, इसलिए नहीं कि भाप के संपर्क में आने से समस्या होती है)।

स्वीडन और फ़िनलैंड में विकसित KBS-3 अवधारणा में क्रिस्टलीय रॉक संरचनाओं में उच्च-स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के निपटान के लिए खर्च किए गए परमाणु ईंधन के ओवरपैक के लिए CuOFP को संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री के रूप में चुना गया है।

यह भी देखें

 * तांबे के तार और केबल